962 Gesammtsitzung vom 26. Juli. 
Die vier aus dem Kupfer ausgesägten Stäbchen liegen mit ihren 
Längsriehtungen parallel, aber mit den Breitseiten theils der Platten- 
ebene parallel, theils senkrecht dazu. Diese Lagen waren gewählt 
worden, um eine Verschiedenheit der Elastieität parallel und senk- 
recht zur Platte durch Torsionsbeobaehtungen constatiren zu können, 
wie ich schon bei den Beobachtungen des Glases gethan habe. 
Die Biegungsbeobachtungen gaben vollständig übereinstimmende 
Werthe der Coöffieienten, — die Platte war hiernach also als homogen 
anzusehen sowohl in der Richtung parallel, wie normal zu ihrer 
Ebene, insofern nämlich die Stäbehen theils über, theils neben ein- 
ander liegend aus der Platte geschnitten waren, — aber die Torsions- 
co@fficienten wichen für die beiden Gattungen um ein Fünftel von 
einander ab. Die Platte verhielt sich also nicht wie ein isotroper, 
sondern wie ein krystallinischer Körper. 
Es fragt sich, wie man sich seine Structur zu denken hat. Ich 
hatte mir die Vorstellung gebildet, dass die mikroskopischen Krystall- 
individuen, welche die Platte zusammensetzen, sämmtlich mit Oectaöder- 
flächen (den Zwillingsebenen des regulären Kupfers) der Plattenebene 
parallel liegen, im Übrigen aber beliebige Stellungen haben möchten, 
entsprechend dem Umstand, dass die galvanische Ausscheidung wahr- 
scheinlich an allen Stellen der Platte gleichzeitig und selbstständig 
beginnt. Hr. Prof. M. Bauer hat meine, Vermuthung auf Grund der 
in der Natur vorkommenden plattenförmigen Aggegrate von Kupfer- 
krystallen in der Hauptsache bestätigt, vertritt aber die Ansicht, dass 
die Platte aus einer grossen Anzahl von parallelen Schichten besteht, 
von denen jede einzelne lauter gleich orientirte Individuen enthält, 
während die Individuen der Nachbarschichten zu einander in Zwillings- 
stellung stehen, d.h. mit den gleiehwerthigen Richtungen um die 
Normale der Octaöder- (Zwillings-) Ebene um 180° gegen einander 
gedreht sind. 
Es ist von Wichtigkeit, dass für das elastische Ver- 
halten der ganzen Platte beide Construetionen gleich- 
werthig sind. 
Besteht das galvanoplastisch niedergeschlagene Kupfer aus Schichten 
parallel der Oetoödertläche, die um 180° gegen einander gedreht 
liegen, so hat die ganze Platte eine solehe Structur, dass senkrecht 
zur Octaödernormale je 6 um 60° gegeneinander geneigte Richtungen 
sich gleichmässig verhalten. 
Besteht unsere Kupferplatte aber aus beliebig orientirten Ele- 
mentarkrystallen, die nur mit einer Oetaödernormalen einander parallel 
und in der Plattennormale liegen, so sind alle. Riehtungen in der 
Plattenebene gleichwerthig. 
